('. Doelter. lieber die künstliche Darstellung einiger Zeolithe. 121 



säure durch 3 Wochen zwischen 150—160° erhitzt und ein 

 sehr gutes Resultat erhalten. Es bildeten sich kleine Kry- 

 stalle, vollkommen durchsichtig, wasserhell, kurz säulenförmig, 

 ein Prisma, die verwendete Pyramide und die Basis zeigend. 

 Andere sind mehr tafelförmig, sie löschen gerade aus, auf der 

 Basis wurde in einem Falle ein schwarzes Axenkreuz beob- 

 achtet. 



2. Aus Okenit. 



Okenit wurde mit kieselsaurem Kali und kohlensäure- 

 haltigem Wasser bei 200° in einem Flintenlauf durch ca. 

 30 Tage erhitzt. 



Der Okenit löst sich vollständig auf, und bilden sich meh- 

 rere Neubildungen, worunter hauptsächlich Apophyllit recht 

 charakteristisch hervortritt. Das Mineral zeigt sich in Kry- 

 stallen von der Form OP . ooPoo . P, die jedoch nur mikro- 

 skopisch sind, aber immerhin recht deutlich. 



Ferner bildet sich Okenit als umkrystallisirte Neubildung 

 in kleinen, gerade auslöschenden, schwach auf das polarisirte 

 Licht einwirkenden Nadeln, die oft filzartig oder büschelförmig 

 gruppirt sind, ähnlich wie bei dem Naturproducte selbst. 



Wassergehalt des A p o p h y 1 1 i t s. 

 Da es für den Apophyllit von grosser Wichtigkeit ist. 

 das Verhältniss von Krystallwasser zu fester gebundenem zu 

 eruiren. so habe ich. trotzdem schon von Rammelsbero 1 Ver- 

 suche ausgeführt wurden, noch weitere ausführen lassen. Die- 

 selben hat Herr J. U n t e r we r s s a c her angestellt. 



1. Apophyllit vom Rammeisberg , Harz. Angewandte 

 Menge: 1.61 gr. Nach zweistündigem Erhitzen auf 240° 

 0.1482 gr . oder 8.037 %. Nach vierstündigem Erhitzen bei 

 Rothgluth weiterer Verlust von 9.204 ° , also zusammen 

 17.241° . 



2. Apophyllit vom Fassathal. Angewandte Menge : 1.166 gr. 

 Das Pulver wird im Luftbade durch zwei Stunden auf 260° C. 

 erhitzt und verliert dabei 9.59 °/ Wasser, es wird alsdann 

 in feuchter Luft durch längere Zeit stehen gelassen , wobei 

 das Wasser sehr langsam wieder angezogen wird, und zwar 

 nach 40 Stunden nur 0.395 % , nach 332 Stunden 1.149 °/ , 



1 Mineralchemie. II. Aufl. p. 607. 



